210 



C. A. Tenne, Ueber den Sigterit Rammelsberg etc. 



Diese Präparate lassen einen aus den feinsten Lamellen 

 zusammengesetzten Aufbau erkennen, der häufig mikroklin- 

 artige Structur annimmt, Etwas breitere Lamellen haben 

 eine Auslöschung von 7 — 8° gegeneinander, was für die Ein- 

 zelindividuen eine solche von 3^ — 4° gegen die Brachyaxe 

 ergibt und zwar in positiver Lage. Diesem Lamellensystem 

 sind nun unregelmässig vertheilte Schmitzen von meist rund- 

 licher Gestalt eingesprengt, deren einheitliche, nicht mit Zwil- 

 lingslamellen versehene Substanz gleichzeitig auslöscht, bei 

 einer Drehung aber die Farbe des Gypsblättchens zur Hälfte 

 im einen Sinne, zur anderen Hälfte im entgegengesetzten 

 Sinne umwandelt. Diese Schmitzen stellen daher auch noch 

 Zwillinge dar, aber mit breiten gewöhnlich nur in der Zwei- 

 zahl vorhandenen Lamellen, deren Auslöschungsschiefe gegen 

 die Zwillingsnaht (= Brachyaxe) ± 0° beträgt. 



Durch kleine Differenzen in der Auslöschung der La- 

 mellensysteme wird ein aus einem einheitlichen Spaltstück 

 hergestellter Schliff gewöhnlich in vier Sectoren getheilt, von 

 denen die in der Diagonale liegenden die gleichen Eigen- 

 schaften zeigen. Dieser Aufbau lässt an eine Zwillingsbildung 

 der grossen Zwillingsstöcke nach dem Karlsbader Gesetz 

 denken und es ist derselbe auch an einzelnen herausgewit- 

 terten Feldspathindividuen einer anderen Stufe mit Eudialyt 

 vom gleichen Fundort makroskopisch wahrzunehmen. 



Nachschrift von C. Kammelsberg. 



Nach den vorstehend mitgetheilten erneuten Beobach- 

 tungen des Hrn. C. A. Tenne bin auch ich der Meinung, dass 

 es sich um ein Gemenge von Albit und Eläolith handelt, wel- 

 ches bei der Übereinstimmung der Analysen ein sehr gleich- 

 förmiges sein muss. 



Ohne Zweifel ist der Eläolith ein minder reiner Nephelin. 

 In diesem ist AI : Si nach meinen und Rumpf's Analysen 

 = 1 : 2,25—1 : 2,28. Aber Dölter's synthetische Versuche 

 machen es glaublich, dass der höhere Säuregehalt von Leucit- 

 mischung herrühre, und der Nephelin einfach das Halbsilicat 

 Na 2 AlSi 3 4 sei, wie ich schon früher (Handb. d. Mineral- 

 chemie p. 448) vermuthet habe. 



